TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 롤러다짐용 콘크리트로 시공하는 댐 공사에 대한 시방을 제시한다.
(2) 이 절의 주요내용은 다음과 같다.
① 롤러다짐용 콘크리트 재료
② 롤러다짐용 콘크리트 배합설계
③ 롤러다짐용 콘크리트 품질관리
● KCS 54 50 05 콘크리트중력식댐 콘크리트 배합공
● KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법
● KS F 2403 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법
● KS F 2408 콘크리트의 휨강도 시험방법
● KS F 2411 굳지않은 콘크리트의 씻기 분석 시험 방법
● KS F 2421 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험 방법
● KS F 2502 굵은골재 및 잔골재의 체가름 시험 방법
● KS F 2503 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
● KS F 2504 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
● KS F 2505 골재의 단위용적질량 및 실적률 시험 방법
● KS F 2508 로스앤젤스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험 방법
● KS F 2509 잔골재의 표면수 측정 방법
● KS F 2510 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기 불순물 시험 방법
● KS F 2511 골재에 포함된 잔입자(0.08 mm체를 통과하는) 시험 방법
● KS F 2512 골재 중에 함유되어 있는 점토 덩어리 량의 시험 방법
● KS F 2515 골재중의 염화물 함유량 시험 방법
● KS F 2545 골재의 알칼리 잠재 반응 시험 방법(화학적 방법)
● KS F 2546 골재의 알칼리 잠재 반응 시험 방법(모르타르봉 방법)
● KS F 2560 콘크리트용 화학혼화제
● KS F 2563 콘크리트용 고로슬래그 미분말
● KS F 2825 골재의 알칼리 실리카 반응성 신속 시험 방법(콘크리트 생산공정 관리용)
● KS L 5405 플라이 애시
● KS M 0024 적외선 분광 분석 방법 통칙
· 롤러다짐용 콘크리트: 슬럼프가 0인 콘크리트를 진동롤러에 의해 다짐하는 콘크리트 중력식댐의 시공법으로 단위수량이 적고, 수화열을 저감하기 위해 단위시멘트량을 적게한 된비빔의 콘크리트이다.
· VC값(Vibrating Compaction Value): 롤러다짐용 콘크리트의 반죽질기(Consistency)를 나타내는 값으로서 진동대식 반죽질기 시험방법에 의하여 얻어지는 시험치를 말한다. 대형용기를 사용하면 대형 VC값, 소형용기를 사용하면 소형 VC값이라 한다.
· 진동롤러: 롤러다짐용 콘크리트를 펴서 다지기 위한 장비로서 강력한 기진력을 가진 진동기를 사용한다.
· 롤러다짐에 의한 콘크리트댐: 축조하는 방법에 따라 크게 RCC(Roller Compacted Concrete) 공법과 RCD(Roller Compacted Dam-Concrete)공법으로 구분되나 RCD는 국제적 통용공법인 RCC댐 시공방법의 일본식 변형공법이다.
· 롤러다짐용 콘크리트 분류는 국제대댐회(ICOLD) 기준으로 보면 다음과 같이 분류한다.
표 1.3-1 롤러다짐용 콘크리트 분류

구분

저결합재량

콘크리트

(Low-

Cementitious2)

RCD

중간결합재량

콘크리트

(Medium-

Cementitious)

고결합재량

콘크리트

(High-

Cementitious)

결합재량1) (㎏/㎥)

≤99

120-130

100-149

≥150

혼화재비율 (%)

0~40

20~35

20~60

30~80

층두께 (㎜)

300±

750~1000

300±

300±

주 1) Binder: 시멘트, 고로슬래그, 플라이 애시 등

2) Hard-Fill Dam(일본 CSG) 포함
수급인은 롤러다짐용 콘크리트를 사용할 때는 다음의 서류를 제출하여야 한다.
(1) 시험시공 개요
(2) 세부공정표(자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)
(3) 사용재료 및 시험결과의 품질
(4) 품질관리계획: 품질관리조직, 관리목표 및 실시방법, 목표미달 시 조치방안
(5) 기타 필요한 사항
수급인은 롤러다짐용 콘크리트의 배합 및 시험타설 후 제반 시험 결과 및 평가자료를 공사감독자에게 제출하여야 한다.
롤러다짐콘크리트용 재료에 관한 일반사항은 KCS 54 50 05 (2.1)을 따른다.
롤러다짐콘크리트용 시멘트 재료에 관한사항은 KCS 54 50 05 (2.2)를 따른다.
롤러다짐콘크리트용 골재에 관한 사항 중 입도기준을 제외한 사항은 KCS 54 50 05(2.3)을 따른다.
2.3.2 잔골재
(1) 잔골재는 유기분순물 등을 함유하지 않고 깨끗해야 하며, 견고하고 치밀하여 내구성이 있는 양질의 재료로서 화학적·물리적으로 안정된 것을 사용해야 한다.
(2) 잔골재는 다짐이 쉽게 되도록 크고 작은 알갱이가 알맞게 혼합되어 있는 것으로서, 그 입도는 표 2.3-1의 범위를 표준으로 한다.
표 2.3-1 잔골재의 표준 입도

체의 호칭 치수

(㎜)

체를 통과한 것의 질량 백분율 (%)

RCD공법

RCD공법 이외 롤러다짐용 콘크리트

천연잔골재

부순모래

10

5

2.5

1.2

0.6

0.3

0.15

100

95 ~ 100

80 ~ 100

50 ~ 85

25 ~ 60

10 ~ 30

2 ~ 10

100

90 ~ 100

80 ~ 100

50 ~ 90

25 ~ 65

10 ~ 35

2 ~ 15

100

95 ~ 100

75 ~ 95

55 ~ 80

35 ~ 60

20 ~ 40

10 ~ 30
2.3.3 굵은골재
(1) 굵은골재는 유기분순물 등을 함유하지 않고 깨끗해야 하며, 견고하고 치밀하여 내구성이 있는 양질의 재료로서 화학적·물리적으로 안정된 것을 사용해야 한다.
(2) 굵은골재는 다짐이 쉽게 되도록 적절한 최대치수와 크고 작은 알갱이가 알맞게 혼합되어 있는 것으로서, 그 입도는 RCD 공법인 경우 표 2.3-2의 범위를 표준으로 하고, RCD공법 이외의 롤러다짐콘크리트 재료는 표 2.3-3의 범위를 표준으로 한다.
표 2.3-2 RCD공법의 굵은골재 입도 표준

굵은골재 최대치수(㎜)

체의 호칭

치수(㎜)

체를 통과한 것의 질량 백분율 (%)

150

120

80

40

100

75

40

20

10

5

20 ~ 35

20 ~ 32

20 ~ 30

12 ~ 20

8 ~ 15

10 ~ 25

20 ~ 35

20 ~ 35

15 ~ 25

10 ~ 15

20 ~ 40

20 ~ 40

15 ~ 25

10 ~ 15

40 ~ 55

30 ~ 35

15 ~ 25
표 2.3-3 RCD공법 이외 롤러다짐용 콘크리트의 굵은골재 입도 표준

굵은골재

최대치수(㎜)

체의 호칭

치수(㎜)

체를 통과한 것의 질량 백분율 (%)

80

40

20

75

40

20

10

100

60 ~ 100

30 ~ 80

15 ~ 35

100

40 ~ 100

20 ~ 50

100

40 ~ 100
롤러다짐콘크리트용 혼화 재료에 관한사항은 KCS 54 50 05 (2.4) 내용을 따른다.
롤러다짐콘크리트용 거푸집에 관한사항은 KCS 54 50 05 (2.6) 내용을 따른다.
2.6 재료의 저장
롤러다짐콘크리트용 재료의 저장에 관한사항은 KCS 54 50 05(2.7) 내용을 따른다.
2.7 콘크리트의 품질
롤러다짐콘크리트용 콘크리트의 품질에 관한사항은 KCS 54 50 05(2.8) 내용을 따른다.
2.8 배합
2.8.1 일반사항
(1) 수급인은 도면에 표시되어 있거나 공사감독자와 협의된 종류의 콘크리트 배합을 결정하기 위한 콘크리트 배합설계를 하여야 한다.
(2) 콘크리트의 배합은 댐 구조의 안전성과 저수기능을 확보하는데 필요한 강도, 단위질량, 내구성, 수밀성을 가지며, 경화할 때 온도상승이 작으면서 작업에 적정한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 단위수량을 적게 한다.
(3) 시방배합을 정하는 배합설계는 사용하는 시멘트의 종류, 골재의 입도, 콘크리트의 물-시멘트비 및 시험에서 목표로 하는 반죽질기 등의 모든 배합조건을 정하여 실시한다.
(4) 시방배합은 배합설계로 하는 것을 전제로 하며, 중요한 변화가 있을 경우에는 신속히 수정한다.
(5) 콘크리트 배합설계에 사용되는 물-시멘트비(W/C)를 공사감독자와 협의하여 결정하여야 하며, 시방 규정을 만족하는 콘크리트를 생산할 수 있는 결과를 얻을 때까지 시험배합을 반복하여야 한다.
(6) 배합설계는 시방규정을 만족하는 물, 시멘트, 잔골재, 굵은골재 및 혼화재료 등을 사용하여야 한다.
(7) 콘크리트 배합에 사용되는 잔골재 및 굵은골재 세립분의 수분함유량은 각 골재의 표면건조 포화상태의 질량에 대하여 각각 4.0% 및 1.0%를 초과하지 않도록 조절하여야 한다.
(8) 현장 콘크리트를 포설 전에 경화되는 것을 방지하기 위하여 배합된 콘크리트에 물을 첨가하는 것은 허용되지 않으며, 각 배치(Batch)의 콘크리트는 일정한 반죽질기를 유지하여야 한다.
2.8.2 배합의 종류
(1) 콘크리트의 배합은 댐 제체 각 부위에서 요구되는 댐 콘크리트의 품질에 따라서 몇 개로 구분하여야 한다.
(2) 콘크리트 배합 구분은 기본적으로 종래 공법과 동일하며, 일반적으로 내부 콘크리트(롤러다짐용 콘크리트), 외부 콘크리트, 암착부 콘크리트, 구조용 콘트리트 등으로 구분한다.
2.8.3 롤러다짐용 콘크리트 배합 시 고려사항
(1) 롤러다짐용 콘크리트는 대단히 된비빔이기 때문에 콘크리트의 제조, 운반, 타설 공정에서 재료분리가 발생하지 않고 시공이 용이하도록 굵은골재 최대치수를 결정한다.
(2) 롤러다짐용 콘크리트의 반죽질기는 진동대식 반죽질기 시험기(VC 시험기)를 사용하여 측정하며, VC값으로 20 ± 10초를 표준으로 한다.
(3) 롤러다짐용 콘크리트의 공기량은 표준시방배합에 의해 시험을 실시하여 정하며, 종래의 내부 콘크리트의 공기량보다 조금 적게 정한다.
(4) 단위수량은 VC값과 밀접한 관계가 있으므로 골재의 입도, 입형에 따라 다짐이 용이하게 되는 범위 내에서 최소가 되도록 시험을 실시하여 정한다.
(5) 단위결합재량은 소요 워커빌리티, 강도, 내구성 및 단위질량이 얻어지는 범위 내에서 최소로 한다. 시멘트의 일부를 혼화재로 치환하는 경우, 혼화재 치환율은 콘크리트에 필요한 품질을 만족하도록 정하여야 한다.
(6) 잔골재율은 소요 워커빌리티가 얻어지는 범위 내에서 VC값이 최소가 되도록 시험을 실시하여 정한다.
2.8.4 배합기준
(1) 도면이나 이 기준에 별도로 규정되지 않은 한 구조물 콘크리트는 다음 규정에 따라야 한다.
표 2.8-1 콘크리트 타입 별 배합설계기준

콘크리트

Type

설계

기준강도

(MPa)

굵은골재

최대치수

Gmax

(mm)

슬럼프

(mm)

구조물 구분 예시

A

12

40 ~ 150

0

·본댐 롤러다짐용 콘크리트

B

18

40 ~ 150

20 ~ 50

·본댐 외부 콘크리트

C

18

20 이하

70 ~ 140

·암착부 콘크리트
(2) 일반 콘크리트의 슬럼프는 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
2.9 계량과 비비기
롤러다짐용 콘크리트의 계량과 비비기는 일반 콘크리트 혼합과 동일하며 KCS 54 50 05 및 KCS 14 20 00의 관련항목에 따른다.
제정 코드

주요 제정 내용

KCS 54 60 05

롤러다짐콘크리트댐

콘크리트 배합공

·잔골재, 굵은골재, 시멘트, 환화재료 등 롤러다짐용 콘크리트 재료

·롤러다짐콘크리트 배합기준, 콘크리트 혼합, 롤러다짐용 콘크리트에 관한 시방 기준